﻿12 
  C. 
  Doelter, 
  

  

  wegen 
  der 
  Zartheit 
  der 
  Nadeln 
  nicht 
  geben. 
  Immer 
  stehen 
  diese 
  

   Aggregate 
  mit 
  ihrer 
  Längsrichtung 
  senkrecht 
  zur 
  Tiegelwand. 
  

  

  Wird 
  so 
  abgekühlt, 
  daß 
  die 
  Schmelze 
  in 
  dem 
  stromlosen 
  

   Ofen 
  belassen 
  wird, 
  so 
  zeigt 
  sich 
  im 
  Schliff 
  ein 
  holokrystallines, 
  

   grobkörniges 
  Aggregat 
  von 
  Klinobronzit 
  und 
  Bronzit. 
  Dabei 
  ist 
  

   zu 
  beobachten, 
  daß 
  Übergänge 
  zwischen 
  Enstatit 
  und 
  Klino- 
  

   enstatit 
  derart 
  sich 
  einstellen, 
  daß 
  die 
  anfänglich 
  grobe 
  Ver- 
  

   zwillingung 
  der 
  Individuen 
  von 
  Klinoenstatit 
  nach 
  (100) 
  immer 
  

   feiner 
  wird, 
  bis 
  sie 
  schließlich 
  nicht 
  mehr 
  wahrgenommen 
  wird 
  

   und 
  scheinbar 
  rhombische 
  Formen 
  entstehen. 
  Die 
  von 
  vielen 
  

   Autoren 
  für 
  Klinoenstatit 
  angegebene 
  und 
  charakteristische 
  

   symmetrische 
  Auslöschung 
  in 
  den 
  Zwillingslamellen 
  nach 
  (100) 
  

   auf 
  der 
  fr-Fläche 
  von 
  26 
  bis 
  28° 
  wurde 
  vielfach 
  beobachtet. 
  Die 
  

   ursprünglich 
  gebildetengrob 
  verzwillingtenKlinoenstatite 
  wirken 
  

   gewissermaßen 
  impfend 
  auf 
  die 
  noch 
  nicht 
  erstarrte 
  Schmelze 
  

   ein 
  und 
  so 
  setzen 
  sich 
  immer 
  feiner 
  verzwillingte 
  Partien 
  an. 
  

   Dasselbe 
  Resultat 
  wird 
  erhalten, 
  wenn 
  man 
  das 
  Pulver 
  im 
  

   elektrischen 
  Heräusofen 
  erhitzt 
  und 
  dann 
  einer 
  mittelraschen 
  

   Abkühlung 
  unterwirft. 
  Auch 
  in 
  diesem 
  Falle 
  ist 
  neben 
  Bronzit 
  

   noch 
  Klinobronzit 
  zu 
  beobachten 
  : 
  

  

  Wird 
  die 
  Abkühlung 
  drittens 
  so 
  bewerkstelligt, 
  daß 
  ab 
  und 
  

   zu 
  wieder 
  Strom 
  durch 
  den 
  Ofen 
  geschickt 
  wird, 
  wobei 
  aller- 
  

   dings 
  nie 
  die 
  Schmelztemperatur 
  erreicht 
  werden 
  darf, 
  so 
  wird 
  

   die 
  Menge 
  des 
  Klinobronzits 
  immer 
  kleiner, 
  bis 
  schließlich 
  

   sich 
  ausschließlich 
  reiner 
  Bronzit 
  bildet. 
  

  

  Zur 
  Kontrolle 
  wurde 
  eine 
  Reihe 
  von 
  Versuchen 
  gemacht, 
  

   bei 
  denen 
  durch 
  Sinterung 
  Krystalle 
  erhalten 
  wurden. 
  Hier 
  war 
  

   also 
  das 
  Pulver 
  durch 
  längere 
  Zeit 
  bei 
  einer 
  Temperatur 
  gehalten, 
  

   die 
  über 
  der 
  von 
  E. 
  T. 
  Allen 
  und 
  Mitarbeitern 
  für 
  Enstatit 
  

   angegebenen 
  Existenzgrenze 
  (zirka 
  1290°) 
  lag, 
  so 
  daß 
  sich 
  

   bei 
  Richtigkeit 
  ihrer 
  Ansicht 
  von 
  der 
  Existenz 
  einer 
  Polymor- 
  

   phie 
  zwischen 
  Enstatit 
  und 
  Klinoenstatit 
  immer 
  hätte 
  Klino- 
  

   bronzit, 
  nicht 
  Bronzit 
  bilden 
  müssen. 
  

  

  Dabei 
  ergab 
  sich 
  aber 
  stets, 
  daß 
  die 
  Hauptmasse 
  der 
  

   entstandenen 
  Krystalle 
  rhombisch 
  war, 
  während 
  sich 
  nur 
  in 
  

   sehr 
  geringen 
  Mengen 
  monokliner 
  Pyroxen 
  gebildet 
  hatte, 
  

   der 
  teilweise 
  wohl 
  auch 
  primär 
  ist 
  und 
  bereits 
  im 
  nicht 
  erhitzten 
  

   Bronzit 
  gefunden 
  wurde; 
  doch 
  ist 
  bemerkenswert, 
  daß 
  immer 
  

  

  